294 Gio. Battista Bia>co!si 



peviodo del processor in quest' allro caso invcce il dcposilo e 

 uniforme sul suo modello , e conirae scco un' adesionc gene- 

 rale . Poco adunqiie di lallludine viene accordala nel liniite 

 deir inlensit;i dclla corrctUc rclalivamente alia concenUazione 

 della soluzione melallica. Qaeslo peio mi ha permesso di tro- 

 vaie per quanto mi setnbra , la spiegazioue di una anomalia, 

 che incontrasi ncH'csercizio pratico. 



Nel tratlatc piii volte la riproduzione galvano-plastica del- 

 le immagini fotogcnichc, ini souo accorlo, che fra le buone 

 copie avevano luogo due successi diOerenlissimi . Impcrocche 

 alcune di esse si ossidavano dopo un'ora, o due dacche era- 

 no state felicemente separate dalla sua forma, ed era utile 

 il solleciiare di porle subitamente nel portafoglio , come 

 viene suggorilo da chi ha traltato di tali malerie, ed altre 

 per r opposlo potevano conservarsi per alcuni mesi senza di- 

 fesa alcuna ; servivano esse pure di forma, e couservavansi 

 nel loio bnono slalo . 



Cercai di preseivare le prime dalla spontanea ossidazione, 

 vestendolc di una leggiera argentalura , per via eleltrica , la 

 quale quanlunque ben riuscita non valeva a difenderla . 



Ho variato qucsta pratica in varie guise da cui sono emer- 

 se altre considcrazioui speciose, die era onietto per breviia, 

 e lerminero coll' esporre cio, che mi condusse ad avere co- 

 stantemente le prove in rame conserval)ili . 



Superiormente ho delto, chela riproduzione di oggetli le- 

 vigati u felice, purcho si adoperi una conente elettiica di ii- 

 na intensita proporzionata all' ampiezza della supeilieie da ve- 

 stire (li rame, e proporzionata alia concentrazione della solu- 

 zione di solfato di rame, ma si risconlra una sola dillerenza, 

 che quando la soluzione di rame e molio intcnsa , il depo- 

 sito e generale, ma non conlinuato, ha la strultura ciistalli- 

 na , e lascia cosi una infinita di spazielti scopcrli della forma , 

 rapprescntando una guisa di fiiiissima rcte di rame. Percio le 

 prove fotogeniche provenienti da un primo deposito reticola- 

 lo sono appunto quelle, che hanno la massima tendenza al- 

 r ossidazionc . Forse la loro supcrficie conterra de' pori ben- 

 che impercetiibili alia vista armata anche di microscopio, nei 

 quali si nasconda il principio ossidanle. Le altre prove ottenutc, 



